DE L’ARGENT. 
7 
rouge sombre, j’ai constaté que toute la paroi extérieure et le fond du creu¬ 
set étaient mouillés d’hydrate sodique. J’ai d’abord attribué ce fait h ce que 
l’hydrate contenu dans le creuset était monté par capillarité et avait découlé 
ensuite. Quelques instants après ces constatations, le fond du creuset a cédé 
et a laissé passer tout l’hydrate sodique qu’il contenait. 
J’ai soumis à un examen attentif le métal du creuse/ préalablement bien 
lavé à l’eau pure bouillante, et le métal des culots. J’ai reconnu ainsi les faits 
suivants : 
Vers le fond du creuse/, l’épaisseur des parois avait diminué de moitié; le 
métal en était devenu dur et très cassant. Quoique parfaitement lavé à l’eau 
et maintenu longtemps dans de l’eau en ébullition renouvelée, il colorait en 
jaune intense la flamme d’un brûleur de Bunsen et la flamme de l’hydro¬ 
gène. Cette coloration jaune intense a persisté même après la fonte du métal. 
Celle fonte s’est effectuée sans que le sphéroïde produit se soit couvert de 
la moindre tache. 
Pour priver le métal de la propriété de communiquer le caractère 
sodique à la flamme, il a fallu le maintenir, pendant cinq minutes environ, 
dans le dard aérhydrique à la température la plus élevée, dans une cavité 
de chaux pure ou dans une cavité de charbon de cornue purifié, ainsi que 
je le dis plus loin. 
Les culots d argent qui avaient séjourné pendant clix-sept heures dans 
1 hydrate de sodium fondu étaient d’un blanc mat; ils ont présenté la parti— 
culaiité de rendre encore 1 eau alcaline après avoir été soigneusement lavés 
à l’eau bouillante renouvelée. Ayant cherché l’origine de l’hydrate alcalin, 
j ai constaté que ces culots offraient un nombre considérable de petits per¬ 
mis en communication avec des cavités. En effet, en chauffant suffisamment 
les culots qui avaient séjourné longtemps dans l’eau bouillante, ils laissaient 
échapper par ces petits trous des jets d’une solution d’hydrate sodique. 
Cependant le métal des culots, après avoir été longtemps chauffé au dard 
aérhydrique très oxydant, pour éliminer la majeure partie du silicium et de 
l’aluminium qui y étaient contenus, avait élé maintenu longtemps dans le dard 
rendu réducteur pour enlever l’oxygène dissous et priver ainsi les culots de 
cavités soit closes, soit en communication avec l’extérieur. 
